Undersökning av tenn-silverlegeringarnas elektriska egenskapei* 
Vid 21,2*' C. är således motståndssatsens totala motstånd 0,86347 ohm. Normal- 
ohmet antages vara utan korrektiou. 
Med samma anordning av bryggan, d. v. s. utan omläggning, äro följande 
mätningar gjorda vid olika temperatur. 
c. Temperaturkoefficient. 
Ur tabellen här ovan kan man beräkna temperaturkoefficienten för trådens 
motstånd. I denna tabell är värdet n:r 6 detsamma som värdet (w,), i Tab. 1. 
Vid beräkningen av a, motståndssatsens absoluta temperaturkoefficient, har jag 
gått ut från värdet n:r 5, m^^ = 0,8630, enär denna bestämning är gjord under 
synnerligen gynnsamma omständigbeter. Temperaturen i arbetsrummet höll sig 
under 2 timmjir konstant vid 21,0, och galvanometerns nollpunkt visade inga 
förflyttningar. Det obs. värdet n:r 1 har ej medtagits vid beräkningen av a, enär 
denna mätning utfördes omedelbart efter raotståndssatsens förfärdigande, varför 
ändringar i det totala motståndet på grund av termisk eller mekanisk efterverkan 
ej kunna anses uteslutna. Det ber värdet 0,8433 är sålunda erhållet genom en 
mycket stark extrapolation. Av dessa skäl bör den ringa överensstämmelsen här ej 
tillmätas någon betydelse. 
Ur temperaturkoefficienten a (hänförd till 21, 0«) kan den relativa a (hänförd till O») 
beräknas ur följande ekvationer: 
m^{i -f 21a) = 0,8630 ; 1 
Detta värde överensstämu 
Ur värdet a beräknades n 
komma i fråga, och dessa 
■r med det vanligen angivna värdet för teknisk koppar, 
t det totala motståndet för de temperaturer, som kunna 
Q fördes i en tabell. 
d. Kalibrering av motståndssatsen. 
det följande betecknar y^. ^ä=. 'i. i rig. 4, tiotalsmotstånden med f^, 
; summan av alla enhrt-inois!aii'le:i n.*-d och dessa var för sig med 
. e , Det inbördes förbäilandet mellan dessa motstånd bestämdes i en f 
